## Sintesis Biodiesel Minyak Ampas Tahu Terkatalisis Lempung Termodifikasi Kalsium Oksida dengan Pemanasan Microwave

## Niyar Candra Agustin*, Ricka Prasdiantika, Sri Subekti
Fakultas Teknik, Universitas Pandanaran Jl. Banjarsari Barat No. 1, Pedalangan, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Email: niyaragustin@gmail.com

## Abstrak
Biodiesel  telah  menjadi  sumber  energi  alternaltif  yang  terus  dikembangkan.  Pada  penelitian  ini  telah dilakukan  sintesis  biodiesel  dari  minyak  ampas  tahu  menggunakan  katalis  lempung  termodifikasi  Kalsium Oksida  (CaO)  dengan  pemanasan microwave untuk  menghasilkan  biodiesel.  Sintesis  Katalis  lempung termodifikasi  CaO  menggunakan  metode  impregnasi  basah.  Sistesis  biodiesel  dari  minyak  ampas  tahu melalui reaksi transesterifikasi dengan variasi jumlah katalis lempung termodifikasi CaO 1, 2, 3, 4, 5 % (b/b) dan  variasi  daya microwave 150,  300,  450,  600,  dan  800  watt.  Katalis  Lempung  termodifikasi  CaO dikarakterisasi  SEM  EDX  ( Scanning  Electron  Microscopes/Energy  Dispersive  X-Ray) dan  uji  kebasaannya dengan  metode  Hammet.  Produk  biodiesel  dikarakterisasi  dengan Gas  Chromatography - Mass  Spectroscopy (GC-MS).  Hasil  karakterisasi  menunjukkan  bahwa  biodiesel  minyak  ampas  tahu  telah  berhasil  disintesis. Biodiesel optimum dicapai pada jumlah katalis lempung termodifikasi CaO sebesar 3% dan daya microwave 600 watt dengan waktu reaksi 15 menit sebesar 90%. Terbentuknya biodiesel dibuktikan dengan beberapa puncak metil ester yaitu metil oleat (59,88%), metil palmitat (36,74%), metil stearat (2,94%), dan metil miristat (0,28%).
Kata kunci: biodiesel, ampas tahu, lempung termodifikasi CaO, microwave

## Abstract
Synthesis of Tofu Dregs Oil Biodiesel Catalyzed Clay Modified Calcium Oxide by Microwave Heating
Biodiesel has become an alternative energy source that continues to be developed. In this study, biodiesel was synthesized from tofu dregs oil using a clay modified calcium oxide (CaO) catalyst with microwave heating to produce  biodiesel.  Synthesis  of  clay  modified  CaO  catalyst  using  wet  impregnation  method.  Synthesis  of biodiesel from tofu dregs oil through transesterification reaction with variations in the amount of modified clay catalyst CaO 1, 2, 3, 4, 5 % (w/w) and variations in microwave power 150, 300, 450, 600, and 800 watts. The CaO-modified clay catalyst was characterized by SEM EDX (Scanning Electron Microscopes/Energy Dispersive X- Ray)  and  tested  for  basicity  using  the  Hammet  method.  The  biodiesel  products  were  characterized  by  Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS). The characterization results show that the tofu dregs oil biodiesel has been successfully synthesized. Optimum biodiesel was achieved at 3% CaO-modified clay catalyst and 600 watt microwave power with a reaction time of 15 minutes by 90%. The formation of biodiesel was evidenced by several  peaks  of  methyl  esters,  namely  methyl  oleate  (59.88%),  methyl  palmitate  (36.74%),  methyl  stearate (2.94%), and methyl myristate (0.28%).
Keywords : biodiesel, tofu dregs, clay modified CaO, microwave

## PENDAHULUAN
Biodiesel merupakan sumber energi yang dapat  diperbaharui,  gas  emisinya  rendah,  dan
energi  yang  berkelanjutan  (Ayoub et  al .,  2016). Biodiesel  dapat  disintesis  dari  berbagai  minyak (trigliserida)  yang  direaksikan  dengan  alkohol seperti  methanol  dengan  bantuan  katalis
Metana: Media Komunikasi Rekayasa Proses dan Teknologi Tepat Guna
(Zulqarnain et  al .,  2021).  Minyak  hewani  maupun minyak  nabati  dapat  digunakan  sebagai  bahan baku  biodiesel  dapat  berasal  dari  (Mishra  dan Goswami, 2018). Minyak hewani dapat berasal dari lemak hewan dan berbagai macam minyak nabati seperti  minyak  kelapa  sawit,  minyak  jagung, minyak  biji  bunga  matahari,  minyak  kelapa,  dan minyak kedelai telah banyak diteliti sebagai bahan baku  biodiesel  (Lin et  al .,  2014).  Penggunaan minyak-minyak  tersebut  sebagai  bahan  baku dalam  pembuatan  biodiesel  dapat  menimbulkan masalah  persaingan  dengan  kebutuhan  manusia yang lain yaitu pangan. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan  minyak  yang  terkandung  dalam ampas  tahu  sebagai  sumber  minyak  dalam pembuatan biodiesel (Agustin et al ., 2021).
Pembuatan  biodiesel  dari  minyak  ampas tahu  dapat  dibuat  dengan  reaksi  transesterifikasi dengan  bantuan  katalis  (Anggraini  dan  Fitriani, 2018). Katalis merupakan material yang memegang  peranan  penting  dalam  pembuatan biodiesel  yaitu  mempercepat  terbentuknya produk.  Dibutuhkan  katalis  yang  sesuai  untuk mendapatkan  biodisel  yang  optimal.  NaOH  dan KOH  merupakan  katalis  basa  homogen  yang sering  digunakan  dalam  reaksi  transeseterifikasi karena kecepapatan reaksinya yang tinggi (Sajjadi et al ., 2014).  Dibalik keunggulan tersebut, katalis basa  homogen  dapat  menyebabkan  korosi  pada peralatan,  tidak  dapat  digunakan  kembali, biodiesel yang dihasilkan membutuhkan penetralan,  dan  menghasilkan  limbah  sehingga membutuhkan  penanganan  (Takase et  al. 2014). Salah satu alternatif untuk mengatasi hal tersebut dengan menggunakan jenis katalis yang lain yaitu katalis  basa  heterogen.  Keunggulan  dari  katalis basa heterogen yaitu tidak bersifat korosif, ramah lingkungan, dan memiliki aktifitas, dan selektifitas yang  tinggi,  serta  memiliki  luas  permukaan  yang tinggi  untuk  tempat  terjadinya  reaksi  (Helwani et al ., 2018). Selain itu katalis basa heterogen dalam reaksi  memiliki  keuntungan  yaitu  karena  sifatnya yang tidak mudah larut dalam campuran sehingga mudah  dipisahkan  dengan  dekantasi  maupun filtrasi.
Oksida  alkali  tanah  merupakan  alternatif katalis  basa  heterogen  yang  dapat  digunakan sebagai katalis untuk reaksi transesterifikasi dalam pembuatan  biodiesel (Marinković et  al .,  2016).  Di
antara  oksida  alkali  tanah,  aktivitas  katalitik  CaO ada lebih rendah dibanding dengan SrO dan BaO. Meskipun  aktivitas  katalitiknya  lebih  rendah daripada  SrO  dan  BaO,  CaO  lebih  banyak digunakan  pada  reaksi  transesterifikasi  karena sifatnya  yaitu  kelarutan  rendah  dalam  metanol, ketersediaan  yang  melimpah,  toksisitas  rendah, dan  hasil  ester  yang  tinggi  serta  harga  yang rendah  (Roschat et al. ,  2016).  Akan  tetapi  CaO juga  memiliki  sifat  yang  mudah  bereaksi  dengan CO 2 dan  H 2 O  yang  ada  dilingkungan  dan  pada permukaan CaO terdapat ion oksigen yang dapat membentuk  ikatan  hidrogen  dengan  methanol atau  gliserol  pada  reaksi  tranesterifikasi  yang dapat  menyebabkan  terbentuknya  suspensi sehingga  sulit  untuk  dipisahkan  dengan  produk biodiesel (Marinković et al. , 2016). Oleh karena itu, CaO  perlu  diimpregnasi  pada  material  penyagga katalis atau oksida logam. Salah satu mineral yang memiliki potensi material penyagga katalis adalah lempung.
Lempung  merupakan  mineral  yang ketersedian  yang  melimpah  di  alam  dan mempunyai  banyak  aplikasi  sebagai  adsorben, katalis,  penyangga  katalis,  komposit  dan  resin penukar  ion.  Potensi  lempung  sebagai  katalis pada  pembuatan  biodiesel  ditunjukkan  dengan hasil  penelitian  penggunaan  katalis  lempung termodifikasi  KOH  telah  berhasil  digunakan sebagai  katalis  basa  pada  reaski  transeterifikasi minyak  kelapa  dengan  metode  pemanasan kovensional selama 3 jam menghasilkan biodiesel sebesar 98% (Ayoub et al ., 2017). Pada pembuatan biodiesel,  metode  pemanasan  yang  digunakan selain  metode  pemanasan  konvensional  yaitu pemanasan microwave.
Pemanasan  dengan microwave dalam sintesis  senyawa  organik  telah  memainkan  peran penting dalam mengembangkan dunia yang lebih berkelanjutan.  Pemanasan microwave telah mempersingkat  waktu  yang  dibutuhkan  untuk banyak  reaksi  dan  efisiensi  reaksi  meningkat secara  nyata  (Nomanbhay  dan  Ong,  2017). Keunggulan  dari microwave yaitu  hanya membutuhkan  input  energi  yang  lebih  kecil dibandingkan  dengan  pemanasan  konvensional, lebih  aman,  waktu  pemanasan  lebih  cepat,  dan lebih  ramah  lingkungan  (Sajjadi et  al .,  2014). Faktor-faktor yang
mempengaruhi pada
pembuatan  biodiesel  yaitu  jumlah  katalis, perbandingan  reaktan,  dan  waktu  reaksi (Handayani et  al. ,  2017).  Pada  pembuatan biodiesel  dengan  menggunakan  pemanasan microve,  besarnya  daya microwave dapat mempengaruhi  hasil  reaksi  reaksi  transesterifikasi pada  pembuatan  biodiesel  (Purwaningrum  dan Sukaryo,  2020).  Sehingga  harus  ditentukan  daya microwave untuk  menghasilkan  biodiesel  yang optimum.  Oleh  karena  itu,  pada  penelitian  ini dilakukan  sintesis  biodiesel  dari  minyak  ampas tahu  menggunakan katalis  lempung termodifikasi CaO  dengan  pemanasan microwave ,  dengan penentuan  jumlah  katalis  dan  daya microwave optimum  pada  reaksi  transesterifikasi  untuk memperoleh jumlah biodiesel minyak ampas tahu yang optimum .

## METODOLOGI
Peralatan  yang  digunakan  terdiri  dari  alat tanur  ( furnace ),  ayakan  100 mesh ,  ekstraksi sokhletasi,  corong  pisah,  set  alat  pemanas microwave ( Microwave ,  Samsung  ME83M  Solo). Peralatan  yang  digunakan  untuk  karakterisasi katalis  yang  dihasilkan  yaitu  SEM  EDX  ( Scanning Electron  Microscopes/Energy  Dispersive  X-Ray). Peralatan yang digunakan untuk analisis biodiesel yang  dihasilkan  yaitu Gas  Chromatography - Mass Spectroscopy (GC-MS,  Shimadzu  QP2010S)  untuk mengetahui senyawa ester yang terkandung pada biodiesel
dan
Gas Chromatography - Mass Spectroscopy (GC-MS)  untuk  analisis  konversi trigliserida menjadi biodiesel .
Bahan yang digunakan terdiri dari lempung, ampas  tahu,  dan  bahan  lain  memiliki  kualitas pro analysis yaitu  n-heksana  (Merck,  99,0%), Ca(NO 3 ) 2 .4H 2 O (Sigma-Aldrich),  metanol  (Merck, 99,8%),  C 6 H 5 COOH  (Merck),  Na 2 SO 4 anhidrat (Merck), dan indikator phenolphtalein (Merck).

## Pembuatan Katalis lempung termodifikasi CaO
Katalis  lempung  termodifikasi  CaO dibuat dengan mencampurkan padatan lempung dengan larutan Ca(NO 3 ) 2 .4 H 2 O 1 M kemudian dikeringkan dan dikalsinasi dengan temperatur 800 ᵒ C selama 5  jam.  Katalis  yang  dihasilkan  dikarakterisasi dengan SEM/EDX dan uji kebasaan.
Penentuan kebasaan
katalis Lempung

## termodifikasi CaO
Uji  kebasaan  katalis  dilakukan  dengan metode  Hammet.  Katalis  Lempung  termodifikasi CaO dengan  berat  0,1  g  dimasukkan  ke  dalam erlenmeyer  lalu  ditambahkan  10  mL  metanol. Diaduk rata selama 1 jam menggunakan magnetic stirrer kemudian  ditambahkan  indikator  PP  2-3 tetes  dan  dititrasi  dengan  asam  benzoat  0,1  M dalam  etanol  sampai  terbentuk  titik  ekuivalen yang  ditandai  dengan  perubahan  warna  merah muda  menjadi  bening.  Semakin  banyak  asam benzoat  yang  digunakan  untuk  titrasi  maka semakin banyak situs basa katalis.

## Ekstraksi Minyak Ampas Tahu
Sebanyak  100  gram  ampas  tahu  diekstrak minyaknya
dengan ekstraksi sokhletasi
menggunakan  pelarut  n-heksana  dengan  selama 4 jam dilanjutkan evaporasi untuk menghilangkan sisa pelarutnya.

## Pembuatan Biodiesel
Pada  penelitian  ini,  pembuatan  biodiesel dari  minyak  ampas  tahu  menggunakan  reaksi transesterifikasi.  Reaksi  transesterifikasi  dilakukan dengan  mencampurkan  minyak  ampas  sebanyak 10  gram  dengan  metanol  dengan  perbandingan minyak  dengan  metanol  yaitu  1:12.  Katalis lempung termodifikasi CaO yang digunakan pada reasksi  transesterifikasi  sebanyak  1,  2,  3,  4,  5  % (b/b)  dari  berat  total  minyak  dan  metanol  pada daya microwave 450 Watt selama 15 menit. Reaksi transesterifikasi  dengan microwave dilakukan dengan variasi daya yaitu 150, 300, 450, 600, dan 800  watt  selama  15  menit.  Pemisahan  biodiesel dengan  gliserol  menggunakan  corong  pisah. Biodiesel  yang  dihasilkan  dicuci  dengan  aquades panas  untuk  melarutkan  sisa  gliserol  dan ditambahkan Na 2 SO 4
anhidrat untuk menghilangkan  sisa  air  kemudian  dianalisis dengan GC-MS. Kromatografi Gas (GC) digunakan sebagai  metode  analisis  untuk  mengetahui kandungan  metil  ester  secara  kuantitatif.  Dengan GC  dapat  diketahui  persentase  komponen- komponen  penyusun  campuran  metil  ester. Selanjutnya,  karakterisasi  kandungan  metil  ester secara
kualitatif dilakukan dengan
mengkombinasikan  hasil  GC  dengan  hasil Spektroskopi Massa (MS).
Metana: Media Komunikasi Rekayasa Proses dan Teknologi Tepat Guna

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Kebasaan
Analisis  kebasaan  pada  katalis  lempung termodifikasi  CaO  digunakan  untuk  mengetahui pengaruh  CaO  yang  diembankan  ke  dalam lempung.  Hasil  perhitungan  jumlah  situs  basa katalis  lempung  termodifikasi  CaO  sebesar  1,56 mmol/gram.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa impregnasi  CaO  telah  berhasil  meningkatkan kebasaan lempung.

## Karakterisasi  katalis  lempung  termodifikasi CaO
Gambar  1  memperlihatkan  morfologi lempung  dan  lempung  termodifikasi  CaO.  Pada permukaan
lempung
termodifikasi CaO menunjukkan warna lebih keabu-abuan dibanding pada  permukaan  lempung.  Berdasarkan  hasil pengukuran  persen  massa  senyawa  CaO,  jumlah oksida CaO yang teremban pada lempung sebesar 18,75%.  Hasil  analisis  kandungan  oksida  CaO ditunjukkan pada Tabel 1.

## Sintesis Biodiesel dari Minyak Ampas Tahu
Pada  sintesis  biodiesel  dari  minyak  ampas  tahu digunakan microwave sebagai
sumber pemanasan. Pemanasan dengan microwave terjadi dengan  adanya  interaksi  antara  medan  elektrik dari radiasi dengan senyawa polar sehingga dapat menimbulkan  gerakan  molekul  seperti  rotasi dipole  atau  migrasi  ions.  Radiasi microwave tidak dapat  mengubah  struktur  molekul  karena energinya  kecil  sehingga  energinya  tidak  cukup untuk memutus ikatan (Sajjadi et al ., 2014). Reaksi transesterifikasi dengan radiasi microwave berkaitan  dengan  adsorpsi  radiasi microwave secara  langsung  oleh  gugus  polar  (OH)  dari reaktan. Metanol merupakan material yang sangat baik  dalam  menyerap  radiasi microwave karena dipole metanol  mengalami  reorientasi,  dimana dapat merusak lapisan antar muka antara metanol dan  minyak  sehingga  meningkatkan  terjadinya reaksi  anatara  alkohol  dengan  minyak.  Oleh karena  itu  radiasi microwave meningkatkan kelarutan metanol dan minyak serta meningkatkan kecepatan reaksi transesterifikasi (Gude et al . 2013).
Tabel 1. Hasil analisis SEM/EDX pada (a) lempung dan (b) lempung termodifikasi CaO
Senyawa Massa (%) lempung Lempung termodifikasi CaO CaO - 18,75 Al 2 O 3 34,31 33,74 SiO 2 28,25 25,25 Fe 2 O 3 7.56
6,23
dll 28,88 16,03
(a) (b)
Gambar 1. Foto SEM/EDX (a) lempung dan (b) Lempung termodifikasi CaO

## Variasi berat katalis lempung termodifikasi CaO
Sintesis  biodiesel  minyak  ampas  tahu menggunakan  reaksi  transesterifikasi  dengan katalis  lempung termodifikasi CaO dengan variasi berat  katalis  1,  2,  3,  4,  dan  5%  (b/b)  dari  berat minyak  ampas  tahu.  Perbandingan  methanol: minyak  yaitu  1:  12  dan  daya microwave yang digunakan  yaitu  450  Watt  dengan  waktu  reaksi selama  15  menit.  Gambar  2.  menunjukkan hubungan  antara  %  berat  katalis  lempung termodifikasi  CaO  dengan  dengan  hasil  produk biodiesel.  Hasil  konversi  biodiesel  meningkat seiring  peningkatan  jumlah  katalis  yang digunakan.  Berat  katalis  optimum  yaitu  3% dengan  jumlah  biodiesel  yang  dihasilkan  sebesar 83%.  Roschat et al ., 2016 menyatakan bahwa jika jumlah  %  katalis  berlebih  tidak  akan  pernah memberikan  hasil  biodiesel  yang  tinggi  karena perpindahan massa reaktan ke katalis terbatas, di mana  perpindahan  massa  merupakan  langkah penentu reaksi.
Berdasarkan  Gambar  2.  dapat  diketahui bahwa dengan katalis katalis
lempung termodifikasi  CaO menggunakan  pemanasan microwave telah  mengubah  minyak  ampas  tahu menjadi  biodiesel.  Peningkatan  jumlah  biodiesel yang  dihasilkan  sebanding  peningkatan  %  berat katalis  lempung  termodifikasi  CaO yang digunakan.  Biodiesel  optimum  diperoleh  pada berat katalis sebesar 3%.

## Variasi daya microwave
Gambar  3  menunjukkan  hubungan  antar daya microwave dengan  biodiesel.  Hasil  konversi biodiesel  meningkat  seiring  peningkatan  daya microwave yang  digunakan.  Daya microwave optimum  yaitu  pada  600  Watt  dengan  jumlah biodiesel  yang  dihasilkan  sebesar  90%.  Jumlah biodiesel minyak ampas tahu yang diperoleh pada daya  150  watt  masih  sedikit  yaitu  sebesar  23%. Hal  ini  dapat  disebabkan  pada  daya  tersebut minyak  belum  sepenuhnya  bereaksi  metanol. Semakin  bertambahnya  daya microwave maka radiasi microwave yang  terpancar  semakin  besar. Semakin  besar  radiasi microwave yang  terpancar ke minyak dan metanol maka radiasi yang diserap oleh  senyawa-senyawa  tersebut  juga  semakin besar.  Medan  elektromagnet  dari  radiasi microwave menyebabkan  terjadinya  reorientasi senyawa  minyak  dan  metanol.  Semakin  besar reorientasi dari senyawa minyak dan metanol akan menghasilkan  konversi  energi  kinetik  menjadi energi panas yang besar pula sehingga gerak acak molekul  semakin  besar.  Gerak  acak  molekul minyak  dan  metanol  yang  semakin  banyak, menyebabkan  semakin  banyak  terjadinya  reaksi transesterifikasi  antara  minyak  dan  metanol  yang menghasilkan biodesel (Sajjadi et al ., 2014). Pada  daya microwave 800  watt,  biodiesel minyak  ampas  tahu  lebih  rendah  dibandingkan pada  daya microwave 600  Watt.  Hal  ini  dapat
Gambar 2. Grafik hubungan antara % katalis lempung termodifikasi CaO (b/b) dengan biodiesel
Bio die se l (%)
Berat katalis (%)
Gambar 3 . Grafik hubungan antara daya microwave dengan biodiesel.
Tabel 3. Hasil analisis senyawa metil ester pada biodiesel
Puncak Senyawa Waktu retensi (menit) Luas Area (%) 1 Metil Miristat 29,308 0,28 2 Metil Palmitat 33,982 36,74 3 Metil Oleat 37,529 59,88 4 Metil stearat 37,733 2,97
disebabkan  oleh  peningkatan  temperatur  reaksi yang  berlebih  akan  menyebabkan  penguapan metanol  sehingga  menurunkan  kandungan metanol  pada  reaktan,  penurunan  ini  akan menyebabkan berkurangnya reaksi antara trigliserida dan metanol sehingga jumlah biodiesel yang dihasilkan akan berkurang.
Karakterisasi Biodiesel dari minyak ampas tahu Analisis GC-MS
terhadap
biodiesel bertujuan  untuk  mengetahui  komponen  senyawa yang  terkandung  pada  biodiesel.
Gambar.
merupakan  kromatogram  dari  hasil  analisis biodiesel  minyak  ampas  tahu  hasil  analisis menggunakan GC.
Gambar
tersebut menunjukkan  terdapat  beberapa  puncak  yang terdeteksi  sebagai  metil  ester.  Kandungan senyawa  dari  biodiesel  minyak  ampas  tahu ditunjukkan pada Tabel 3.
Puncak-puncak hasil analisis GC selanjutnya dianalisis  dengan  MS  dan  pola  spektra  massa yang  dihasilkan  dibandingkan  dengan database . Hasilnya  menunjukkan  bahwa  kandungan  utama dari biodiesel yang telah sintesis dalam penelitian
ini  merupakan  metil  ester  (biodiesel)  yang ditunjukkan  oleh  Tabel  3.  Luas  area  yang dinyatakan  (%)  pada  hasil  karakterisasi  dengan GC-MS  menunjukkan  kadar  senyawa  metil  ester yang  terkandung  dalam  biodiesel  dari  ampas tahu.

## KESIMPULAN
Modifikasi  lempung  menggunakan  CaO telah  berhasil  meningkatkan  kebasaan.  Hasil karakterisasi  menunjukkan  bahwa  biodiesel minyak  ampas  tahu  telah  berhasil  disintesis. Biodiesel  optimum  dicapai  pada  %  berat  katalis lempung termodifikasi CaO sebesar 3% dan pada daya microwave 600 watt dengan waktu reaksi 15 menit  sebesar  90%.  Terbentuknya  biodiesel dibuktikan  dengan  beberapa  puncak  metil  ester yaitu metil oleat (59,98%), metil linolenat (28,13%), metil palmitat (8,54%), dan metil sterat (2,32%).

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima  kasih  kepada  Direktorat  Riset  dan Pengabdian  Masyarakat  (DRPM)  Kemenristekdikti
Biodie se l (%) Daya microwave (watt)
yang  telah  membiayai  penelitian  ini  dengan skema  hibah  Penelitian  Dosen  Pemula  tahun anggaran  2021  dengan  nomor  kontrak  Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas  antara  Direktorat  Sumber Daya  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi dengan LLDIKTI Wilayah VI Nomor: 067/E4.1/AK.04.PT/2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin,  N.C.,  Prasdiantika,  R.  &  Kusumawardani,
Y.  2021.  Jurnal  Presipitasi  Synthesis  and Characterization of Biodiesel from Tofu Dregs Oil through Esterification and
Transesterification  Irradiated  by  Microwave.
Jurnal  Presipitasi:  Media  Komunikasi  dan
Pengembangan  Teknik  Lingkungan ,    18(1):
28 – 36.
Anggraini, T.M. & Fitriani, N. 2018. Limbah Ampas Tahu  sebagai  Bahan  Baku  untuk  Produksi Biodiesel. Jurnal Integrasi Proses , 7(1): 13 – 19. Ayoub,  M.,  Ullah,  S.,  Inayat,  A.,  Bhat,  A.H.  & Hailegiorgis, A.M.. 2016. Process Optimization for  Biodiesel  Production  from  Waste  Frying Oil over Montmorillonite  Clay  K-30, Procedia Engineering, 148: 742 – 49.
Ayoub,  M.,  Bhat,  A.H.,  Ullah,  S.,  Ahmad,  M.  & Uemura,  Y.  2017.  Optimization  of  Biodiesel Production  over  Alkaline  Modified  Clay Catalyst. Journal  of  the  Japan  Institute  of Energy, 96(10): 456 – 62 Gude,  V.G.,  Patil,  P.,  Guerra,  E.M.,  Deng,  S.  & Nirmalakhandan,  N. 2013.  Microwave Energy Potential  for  Biodiesel  Process .  Journal
Sustainable Chemistry, 1(5):1-31. Handayani,  P.A.,  Abdullah,  A.  &  Hadiyanto,  H.
2017.  Biodiesel  Production  from  Nyamplung ( Calophyllum  Inophyllum )  Oil  Using  Ionic Liquid  as  a  Catalyst  and  Microwave  Heating System. Bulletin  of  Chemical  Reaction Engineering & Catalysis, 12(2): 293 – 98.
Helwani,  Z.,  Fatra,  W.,  Saputra,  E.  &  Maulana,  R. 2018.  Preparation  of  CaO/Fly  Ash  as  a Catalyst  Inhibitor  for  Transesterification Process  off  Palm  Oil  in  Biodiesel  Production,
IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and Engineering, 334(1):1-10. Purwaningrum, S.D. & Sukaryo. 2020. Pengolahan Limbah  Ikan  Menjadi  Biodiesel  Dengan Radiasi  Mikrogelombang. Jurnal  Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan , 17(1): 38 – 43.
Lin, Y.C., Chen, S.C., Chen, C.E., Yang, P.M. & Jhang, S.R. 2014. Rapid Jatropha-Biodiesel Production Assisted  by  a  Microwave  System  and  a Sodium Amide Catalyst. Fuel, 135: 435 – 42. Marinković, D .M., Stankovic, M.V., Velickovic, A.V., Avramovic, J.M., Miladinovic, M.R., Stamenkovic, O.O.,  Veljkovic,  V.B.,  &  Jovanovic,  D.M.  2016. Calcium Oxide as a Promising Heterogeneous Catalyst  for  Biodiesel  Production:  Current State  and  Perspectives, Renewable  and Sustainable Energy Reviews, 56: 1387 – 1408. Mishra,  V.K.  &  Goswami,  R.  2018.  A  Review  of Production,  Properties  and  Advantages  of Biodiesel. Biofuels, 9(2): 273 – 89.
Nomanbhay,  S.  &  Ong,  M.Y.  2017.  A  Review  of Microwave-Assisted  Reactions  for  Biodiesel Production, Bioengineering, 4(2):1-21. Roschat, W., Siritanon, T., Yoosuk, B. & Promarak, V.  2016.  Biodiesel  Production  from  Palm  Oil Using Hydrated Lime-Derived CaO as a Low- Cost  Basic  Heterogeneous  Catalyst, Energy Conversion and Management, 108: 459 – 467. Sajjadi,  B.,  Aziz,  A.R.A.,  &  Ibrahim,  A.  2014. Investigation,  Modelling  and  Reviewing  the Effective  Parameters  in  Microwave-Assisted Transesterification, Renewable  and  Sustainable Energy Reviews, 37: 762 – 777
Takase, M., Zhang, M., Feng, W., Chen, Y., Zhao, T., Cobbina,  S.J.,  Yang,  L.  &  Wu,  X.  2014, Application  of  Zirconia  Modified  KOH  as Heterogeneous  Solid  Base  Catalyst  to  New Non-edible  Oil  for  Biodiesel, Energy Conversion and Management, 80:117-125. Zulqarnain, Ayoub, M., Yusoff, M.H.M., Nazir, M.H., Zahid, I., Ameen, M., Sher, F., Florensyona, D., &  Nursanto,  E.B.  2021.  A  Comprehensive Review  on  Oil  Extraction  and  Biodiesel Production Technologies, Sustainability, 13(2): 1 – 28.